160 C. R. v. Hauer und C. John. [20] 



Wasser in 100 Theilen . 56 Proc. 

 Asche „ „ 5-8 „ 



Red. Gew.-Theile Blei . 24'9 Gr. 



Wärme-Einheiten . . . 5424 



Aequivalent etc. . . . 9'67 Cent. 



81. Kupfererze, eingesendet von der Graf G. Karäcsony- 

 schen Güteradministration in Ofen. 



Das Erz hat im Durchschnitte einen Kupfergehalt von 5-38 Proc. 

 Durch nasse Aufbereitung könnte derselbe selbstverständlich bedeutend 

 erhöht werden, weil das Kupfer in dem Erze als Kupferkies enthalten 

 ist , welches Mineral sich leicht von der tauben Gangart trennen lässt. 



82. Kohlen der Tregister Gewerkschaft, übergeben von der 

 Tregister Kohlenbau-Gesellschaft in Wien. 



Wasser in 100 Theilen . 17-6 135 17-8 



Asche J „ „ .7-3 5-6 135 



Wärme-Einheiten . . . 3525 4008 3200 



Aequivalent etc 14'9 13'0 16'4 



83. Graphit, eingesendet vom Bergwerksbesitzer M. Kauf- 

 mann in Wlaschim. 



1. Raffinade, — 2. Natur, — 3. Natur-Compact. 



\. '2. 3. 



Asche .... 74-6 76 : 18 ; Proc. 

 Kohlenstoff. . . 25'4 24 '0 82'0 „ 



84. Kalkmergel aus dem Wiener Sandstein vom Etechhof 

 nächst Neulengbach, übergeben von Herrn Josef Berger in Wien. 



In 100 Theilen wurden gefunden: 

 l. 2. 



Unlösliches (Thon) . 12'2 113 

 Kohlensaurer Kalk . 57 4 58'3 

 Kohlensaure Magnesia 300 29*5 



WO 991 Wl 9^5 Wd 99' 7 



Nach vorgenommener Probe ziehen diese Kalke alle unter Wasser 

 langsam an, werden aber binnen 48 Stunden steinhart. Nr. 5 erhärtet 

 rascher (in einigen Stunden). 



Da nach den Erfahrungen bei hydraulischen Kalken die Hydrau- 

 licität bei einem Gehalte von 12 Proc. Thon in der Regel noch 

 schwach ist und selbst bei einem Gehalte von 20 Proc. solche Kalke 

 meistens noch schwach hydraulisch sind, so unterliegt es keinem Zwei- 

 fel , dass das gute Erhärten dieser Kalke von der Beimengung an 

 Magnesia herrührt , welche in dem hiefür passenden natürlichen Mi- 

 schungsverhältnisse vorhanden sein muss. Es scheint ferners, dass der 

 Thongehalt neben jenem von Magnesia auch von Bedeutung ist, da sich 

 diese Kalke besser hydraulisch zeigen, wie reiner Dolomit. — Ihr gutes 

 Erhärten hängt aber wie immer vom richtigen Brande ab, im vorliegen- 

 den Falle von nicht zu starkem Brande. 



3. 



4. 



5. 



6. 



12-4 



12-5 



19-0 



18-9 



573 



58-1 



75-7 



747 



30-0 



28-9 



5-0 



6-1 



